PHYSIQUE. 19 
ter lorsque la température s’élève et de se dilater lorsqu'elle 
s’abaisse ; le phénomène restant toujours parfaitement régu- 
lier et continu entre les limites de température de —10 et 
700. Il convient de faire remarquer que liodure d'argent 
n’est fusible que vers 400°, en sorte que les effets en ques- 
tion ne peuvent être attribués aux irrégularités qui pourraient 
se produire dans le voisinage de la température correspon- 
dant au changement d’état de la substance. Les effets sont 
d’ailleurs bien constants et exactement inverses l’un de l’au- 
tre pendant l’échauffement et le refroidissement. À mesure 
que la température s’élève entre les limites de —10 et Æ70°, 
la valeur numérique du coefficient augmente notablement, 
en sorte que la contraction s’accroit de plus en plus. 
Les expériences ont été faites sur de l'iodure d'argent 
fondu et sur des cristaux obtenus par M. H. Deville en plon- 
geant une lame d'argent dans une dissolution iodhydrique 
d’iodure d'argent. L’iodure fondu, au degré moyen de 
6—40°, à un coefficient négatif de dilatation linéaire pour 
lin. 
L°=a,_ jy — —0:00000139. La variation du coefficient 
Aa 
A6 — — 1.4. 
Les phénomènes sont les mêmes, que l’iodure ait été ou 
non récemment fondu. 
Quant à l’iodure cristallisé, 1l a donné les résultats sui- 
vanis : 
1° Suivant la direction de l’axe du cristal (qui appartient 
au système hexagonal), on observe une contraction par la 
chaleur très-considérable, et un accroissement très-marqué 
du phénomène avec l'élévation de la température. 
Huit observations ont donné suivant l’axe : 
24 9 = —0,00000396.6 LE = — 1,97. 
2° Normalement à l’axe cristallographique principal, on à 
reconnu l'existence d’une dilatation positive très-faible. 
, EL Aa K 0 
d'y = +-0,00000064.7 = — +1,38. 
